Ursprung, Untersuchungen über die Festigkeitsverhältnisse etc. 397 



Die Ermittelung der Wandfläche erfolgte durch genaues 

 Aufzeichnen einer Querschnittspartie auf starkes Schreibpapier 

 und durch Wägen desselben vor und nach dem Ausschneiden 

 der Zellumina, 



Zur Bestimmung der Druckfestigkeit dachte ich mir eine 

 Methode aus, die, wie ich nachträglich erfuhr, mit der von 

 V. Kowalski^) benützten ziemlich übereinstimmt. Holzstreifen 

 wurden so zugeschnitten, daß am obern Ende ein aus dem zu 

 untersuchenden Gewebe bestehender Stift vorhanden war von 

 1 bis 2 mm Länge und ca. 1 qmm Querschnitt. Der untere, 

 dickere Teil des Streifens wurde in den in aufrechter Stellung 

 am Tisch befestigten Schraubstock eingespannt. Auf den Stift 

 drückte eine glatt abgeschliffene Stahlnase, die an dem einen 

 Ende eines Messinghebels eingeschraubt war; an seinem andern 

 Ende war der Hebel um eine horizontale Achse leicht drehbar. 

 Den Hebel belastete man durch einen Kessel, in den man so lange 

 Wasser fließen ließ, bis der Holzstift zerquetscht wurde. Der 

 Stift war natürlich so eingespannt worden, daß der Druck mög- 

 lichst in der Längsrichtung wirkte. Trotz aller Vorsicht gelang 

 es nicht immer, ein Zerknicken zu verhüten; diese Versuche 

 wurden aber natürlich zu der Berechnung nicht verwendet. 

 Der Inhalt der Querschnittsfläche war vor dem Versuche auf 

 die oben angegebene Weise bestimmt worden. 



Tersuchsresultate. 



Es werden die folgenden leicht verständlichen Abkürzungen 



gebraucht : 



Q — Querschnittfläche (Wand + Lumen). 



W-= Wandfläche. 



G = Gewicht (bei den Zugversuchen = Handschraubstock -}- 

 Kessel, bei den Druckversuchen = Druck des Hebels, 

 vermehrt um das auf den Hebelarm des Druckpunktes 

 umgerechnete Gewicht des Kessels). 



Zq = Zugfestigkeit, bezogen auf die Einheit des Querschnittes. 



Zw = Zugfestigkeit, bezogen auf die Einheit der Wandfläche. 



Dq= Druckfestigkeit, bezogen auf die Einheit des Quer- 

 schnitts. 



Dw= Druckfestigkeit, bezogen auf die Einheit der Wand- 

 fläche. 



1) V. Kowalski, Untersuch iingen über die Festigkeit des Glases. 

 Dissert. Göttingen lö8'J. 



